Krystallographie.  Mineralphysik.  Mineralchemie.  -  9  - 
hach.  3.  Grube  „Rother  Mann";  4.  Fussbühl,  beide  bei  Weitesgrün  un- 
fern Naila,  Fichtelgebirge. 
Fe203  FeO  MnO  CaO  MgO  K20  Na20  Si02    H20  Sa. 
<  a)  35,72    6,94   0,21    0,52    2,04    1,22   0,29    52,05    2,08  101,07 
1.  |  b)  39,13     —     0,45    0,74   4,43    2,65    0,63   52,11     —  100,14 
l  c)    2,58     —      —     0,61    0,35     —      —     89,90   6,61  100,05 
2.  64,78    4,01     —     0,67    0,34    0,23   0,42    29,22    0,92  100,59 
3.  41,20    3,58     —     Spur  0,08   0,19    0,37   53,92   0,44  99,78 
4.  53,76    3,34     —      —      —      —      —     43,52     —  100,62 
Das  Erz  von  der  Grube  „Bergmännisch  Glückauf  besteht  aus: 
a)  46,30 °/0  in  HCl  zersetzbaren  Theilen,  b)  22,38 %  Magneteisen  und 
c)  31,32%  unzersetzbarem  Kest,  deren  Zusammensetzung  oben  unter  1  a  — c 
gegeben  sind;  bei  c)  ist  in  den  2,58  Fe203  auch  A1203  enthalten. 
Titaneisen  a.  d.  Leukophyr  der  Wartleite  von  Köditz  bei  Hof 
im  Fichtelgebirge. 
46,33  Ti02,  48,85  FeO,  1,27  MnO,  1,84  MgO;  Sa.  98,29. 
Die  Oxydationsstufen  des  Eisens  sind  nicht  gesondert  bestimmt :  der 
gesammte  Eisengehalt  ist  als  FeO  angegeben. 
"    P  s  i  1  o  m  e  1  a  n ,  Friedensgrubener  Gänge  bei  Steben  im  Fichtelgebirge. 
86,62  Mn02,  0,82  Fe203,  0,54  BaO,  1,12  CaO,  0,86  MgO,  2,93  K20, 
1,13  Na20,  0,86  Si02,  5,84  H20;  Sa,  100,72. 
Mangankiesel  (Rhodonit),  ebendaher,  Anflug  auf  Kieselkupfer. 
44,67  MnO,  38,57  Si02,  5,12  CuO,  1,19  CaO,  0,97  C02,  9,25  H20; 
Sa.  99,77. 
Magnesit  a.  d.  Roth  des  Wachenbrunner  Grabens  bei  der  Nieder- 
kaiseralpe unfern  Kufstein. 
40,01  Mg 0,  47,72  C02,  CaO  Spur,  6,92  Fe203,  1,04  MnO,  1,84  A1203, 
2,04  Si02,  0,77  K20,  0,52  Na20;  Sa.  100,86. 
Manganspath,  Grube  „Kleiner  Johannes"  bei  Arzberg  im  Fichtel- 
gebirge. 
38,60  MnO,    2,36  FeO,    3,32  CaO,    5,00  A1203,    20,68  Si02, 
29,92  C02  +  H20,  Co  Spur;  Sa.  99,88.    G.  3,092. 
Die  Substanz  bestellt  also  aus: 
62,52  MnC03,  3,80  FeC03,  5,92  CaC03,  20,68  Si02,  5,00  A1203, 
1,95  H20;  Sa.  99,88. 
Eeinerer  Manganspath  aus  derselben  Grube  (dies.  Jahrb.  1892.  I. 
-38-,  -39-). 
Manganmulm.  Grubenfeld  „Ludwig"  bei  Rottenberg  im  Spessart, 
31,96  Si02,   15,10  A1203,   27,80  Fe203,   13,88  Mn02,  0,92  CuO, 
0,48  BaO,  0,92  MgO,  8,32  H20;  Sa.  99,38. 
Nickelarsenkies  (Arsennickelglanz).    Eisenkupfererzgänge  der 
„Friedrichsgrube"  bei  Steben,  Fichtelgebirge. 
Ni 
As 
S 
Fe 
Si02 
Sa. 
36,60 
45,12 
14,64 
2,06 
98,42 
30,65 
54,14 
10,19 
3,92 
98,90 
29,55 
51,15 
15,23 
3,41 
99,34 
